R* 1895 dal si chrániti N i b e li u s patentem (spoj. států severoam. 
č. 544.319) způsob výroby solí hlinitých prostých solí železa. Dle něho kal- 
cinitjí se nejprv hlinité suroviny v plamencových pecích s naftovým topením 
a pak teprv se rozkládají kyselinou. Zmíněnou kalcinací převádí se prý 
kysličník* železity v méně rozpustnou formu. Vyloužením rozložené hmoty 
získají prý se roztoky železa prosté. 
Při zmíněné kalcinaci je dle našeho soudu nej důležitějším činitelem 
zajisté přítomná redukční atmosféra, v které se surovina žíhá, vzniká 
hmota železo chovající, magnetických vlastností, která se dá elektro- 
magnetem vyjmouti, jak chrání se v patentu Penjakovu (franc. 
pat. čís. 304.711). Bližší vlastnosti chemické nejsou však u produktu udány. 
Abychom měli i v této otázce jasno, provedli jsme příslušné pokusy: 
Vzali jsme opět železnou rouru, uvnitř dokonale zbavenou rzi, 
s níž dřív již pracováno, naplnili ve střední části práškem ze suroviny 
čís. I. (nejbohatší na železo), vsunuli do elektrické peci a oba konce roury 
opatřili vodními chladiči. Surovina v rouře zahřátá na 700® C a když do¬ 
saženo této teploty uváděn do roury generátorový plyn, uměle připravený 
z 33% objemových kysličníku uhelnatého a 66% objemových dusíku 
a 1% kysličníku uhličitého. Směs připravena do zmíněného již gazometru 
o konstantním tlaku a odtud vytlačována do roury. Kysličník uhelnatý 
byl vyráběn z kyseliny šťavelové koncentrovanou kyselinou sírovou, 
zbavován kysličníku uhličitého praním v louhu, dusík a kysličník uhličitý 
brány byly z bomb. Plyny z reakce ucházející jímány v plynojemu. Zahřívání 
trvalo 3 hodiny, při čemž prošlo 30 1 generátorového plynu. Po vychladnutí 
za nepřístupu vzduchu vyjmut prášek barvy grafitově šedé. Na to extra¬ 
hován po 24 hodin asi 20tinásobným množstvím 4*5%ní kyselinou sírovou 
a dal roztok barvy nazelenalé. Shledáno , že extrakcí přešlo do roztoku železo 
hlavně ve formě železnatě soli 1,09 % z veškerého železa v původní surovině 
a 0,66% z veškerého hliníku. 
Zbylý prášek barvy žlutošedé vysušen a zpracován dle methody 
Štolbovy na kamenec hhnitoamonatý. (Viz tabulku čís. 4.) 
Příznivý vliv generátorových plynů jeví se hlavně při rozkladu su¬ 
rovin. Kamence získán\é ze surovin, na něž v žáru působily, obsahují menší 
množství železa, než-li kamence připravené ze suroviny, jež pouze podro¬ 
beny kalcinaci. 
S názorem Nibeliovým nikterak nelze souhlasiti. Jest pravdě¬ 
podobným, že v surovině účinkem redukujících plynů vzniká magnetický 
kysličník železnato-železitý, který ovšem se nedá zředěnou kyselinou 
vyjmouti, za to však při rozkladu konc. kyselinou vchází pravděpodobně 
volněji v roztok nežli kysličník hlinitý z hmoty hlinité. Získají se roztoky 
chudší na železo, zejména chovající malé množství železa v podobě želez- 
naté formy, jež nevchází tak snadno do krystalů jako síran železitý. 
XXXIX 
